54 



Die chemische Zusammensetzung- wird durch folgendes 



Verhältnis» gegeben 



in i 



MgFesSiOe 40 Proc, Diopsidsilikat 



3 Mg Al-2 Si Og 1 20 ., Hedenbergitsilikat 



4CaMgSi 2 Oo 30 .. Thonerdesilikat 



2CaFeSi2 0o) 10 „ Eisensilikat 



Fe = 5.95 Fe 2 3 = 7.89 Ah Os = 14.24. 



Der Winkel u beträgt in Glas 8° 30'. 



Augit vom Pico da Cruz. 



Da dieser Augit dadurch ausgezeichnet ist, dass er weit 

 mehr Oxydsilikate enthält als Silikate ESi(>3, so war es 

 wichtig, seine Auslöschungsschiefe zu bestimmen. Leider war 

 das Material derartig-, dass es unmöglich war, von den kleinen 

 Krystallen Schliffe nach der Symmetrieebene herzustellen, und 

 konnte die Auslöschungsschiefe nur in Dünnschliffen gewonnen 

 werden, der Werth beträgt als Mittel aus zahlreichen Mess- 

 ungen 52° ; doch dürfte dieser Werth noch hinter dem wirk- 

 lichen zurückstehen. Leichter sind die Schliffe nach dem 

 Prisma und nach dem Orthopinakoid herzustellen, die Aus- 

 löschungsschiefe auf ersterer Fläche beträgt circa 42^°, auf 

 letzterer Fläche zeigt sich im convergenten Licht das Axen- 

 bild, wobei der Winkel der Normale zur Orthodiagonale mit 

 der betreffenden optischen Axe ein so kleiner ist, dass die 

 Hyperbel fast in der Mitte des Gesichtsfeldes (bei 45° Stellung ) 

 sich befindet, es dürfte der Winkel u nahezu 0° sein. 



Die Zusammensetzung ist folgende: 



2 Ca Als Si Og AI2 Oa = 16.97 



3 Mg AI2 Si Og Fe-2 Os = 15.37 



CaF^SiOo FeO = 2.23 



5CaMgSi 2 Og 

 CaFeSia Og 



Es ist dies derjenige Augit der Reihe, welcher die grösste 

 Auslöschungsschiefe zeigt. 



Schwarzer Augit von Arendal 1 . 

 Krystallform : Querfläche, Längsfläche, Prisma, Basis. 

 Zusammensetzung : 



16 Proc. Tlionerdesilikat, 



51 ., Kalkeisensilikat, 



32 ., Kalkmagnesiasilikat. 



Fe 15.59 Al 2 3 = 7.17 Fe 2 3 = 0.6. 



1 Min. Mitth. 1878, I. p. 65. 



